des bouche: à feu ni fonte et en bronze , e.'c. 413 



Mnis en revanche, le coulage à noyau a des inoonvcnienls fort 

 graves, qui l'ont fait abandonner. 



1° il est difficile de placer le noyau d'une manière stable au cen- 

 tre du moule. 



2° Pendant la coulée , les ferrures du chapelet se tourmentent, 

 se ramollissent, s'infléchissent et dérangent la position du noyau. 



3° La présence du noyau dans le moule, occasionne près de la 

 paroi de l'ame des soufflures qui sont mises à nu , lors de l'a- 

 lésage. 



4-° Le noyau lui-même peut s'infléchir pendant la coulée, ce qui 

 donne lieu aux excentricités qu'on a occasion de remarquer , prin- 

 cipalement à la volée dans presque toutes les anciennes bouches à 

 feu , lorsqu'on les tronçonne. 



b° La dureté acquise par la partie du bronze en contact avec le 

 tnoyau , ne sert de rien , puisque cette partie est enlevée dans l'a- 

 lésage. 



6° La diflîcuilé de retirer le noyau après le refroidissement, est 

 augmentée par l'inOltralion du bronze dans la croule de terre, qui 

 recouvre le noyau. 



7° La croûte de terre qui recouvre le noyau, peut se fissurer , 

 sauter en éclats, avant ou pendant la coulée, et donner lieu à des 

 fuites et à des loupes dans l'ame. Ces fuites de métal et ces loupes 

 s'opposent à la sortie des matières qui composent le noyau , elles 

 occasionnent ainsi un surcroît de travail. 



8° Indépendamment des difficultés de coulage , l'emploi du 



noyau entraine plusieurs autres graves inconvénients. Les branches 



du chapelet restées dans le métal après le forage, sont entamées 



par les produits de la combustion de la poudre, et par la rouille 



dans les circonstances ordinaires. La dilatation linéaire des bran- 



,-ches en fer forgé du chapelet n'étant pas la même que celle du métal 



iàe la pièce, il se produit des tiraillements dans les alternatives de 



rfhaud et de froid provoquées par le tir , tiraillements qui amènent 



Fia séparation du chapelet d'avec le métal qui l'entoure. Toutes ces 



[Causes contribuent à la formation au fond de l'ame, de chambres et 



['cavités qui, en recelant le feu, peuvent occasionner des explosions 



l^jjrématurées , lors de l'introduction de la charge. 



Le coulage à noyau est encore pire pour les pièces en fer, puis- 

 Jqu'il amène un refroidissement plus prompt. 



